33, 1. Keferate. 95 



Begrenzung-. Verf. vermutet, daß die aufeinanderfolgenden Schichten 

 wechsehide Dichte besitzen, je nachdem sie sich durch schnellere 

 oder langsamere Ablagerung gebildet haben. 



In einer früheren Arbeit war der Speiskobalt durch Luftoxy- 

 dation zerlegt worden. Die hierbei gefundenen Arsenide ASgCo^, 

 As_^C02 und As.^Co ließen sich auch mikroskopisch mit Sicherheit 

 nachweisen. In der verdünnten Salpetersäure färbt sich As 3 Co hell 

 bleigrau und zeigt lamellaren Aufbau. ASj^COg schwärzt sich, ASgCo 

 bleibt zinnweiß. — Die arsenreicheren Speiskobalte sind kenntlich 

 durch das Vorherrschen von AsoCo. Seine lamellare, gitterartige 

 Struktur und die bleigraue Farbe schließen die Verwechslung mit 

 anderen Arseniden aus. Das AS-C02 ist auch den arsenärraeren 

 Varietäten gemeinsam. Ob die mikroskopische Untersuchung aber in 

 allen Fällen genügen wird , um festzustellen , in welche der beiden 

 Gruppen ein Speiskobalt gehört, kann noch nicht mit Sicherheit ge- 

 sagt werden. Liesegang (Fraul-fnrt a. M.). 



Haiiaiiian, F., Ü b e r C e r - L e g i e r u n g e n. V. M i k r s k p i s c h e 

 Analyse (Intern. Zeitschr. f. Metallogr. Bd. 7, 1915, p. 201 

 —207 m. 6 Tfln.). 

 Die Herstellung von Schliffen für das Studium des Gefügebaus 

 bei kupferreichen Cer-Kupfer-Legierungen ist ziemlich einfach, da die 

 Härte sowie die Luftbeständigkeit dieser Legierungen genügend groß 

 ist, um gut polierte Schliffe auf übliche Weise zu erhalten. Bei cer- 

 reichen Legierungen treten Schwierigkeiten auf. Zunächst sind sie 

 an der Luft und in Wasser unbeständig. Außerdem besitzen sie Ge- 

 fügebestandteile von verschiedener Härte (peritektisches Gefüge). Bei 

 sehr cerreicheu Legierungen (über 85 Prozent Cer) ändert sich das 

 Bild wieder. Diese sind weich und luftbeständig, werden aber von 

 Wasser stark angriffen, so daß man beim nassen Polieren sehr vor- 

 sichtig sein muß. 



Bei einer Anzahl dieser Legierungen ist es also besser, nicht 

 mit Wasser, sondern mit Petroleum oder Öl zu schleifen und zu 

 polieren. Für Legierungen zwischen 30 und 85 Prozent Cer arbeitet 

 man am besten kombiniert, d.h. man schleift, so weit als möglich, 

 fein ab und poliert dann zu Ende mit der Hand unter Wasser oder 

 Petroleum. Die Legierungen über 85 Prozent Cer muß man mit der 

 Hand in Öl vorpolieren, dann maschinell unter Wasser zu Ende polieren. 

 Dabei werden die Schliffe durch das Wasser etwas augeätzt. Bei cer- 

 reicheu Legierungen ist die Verunreinigung des Regulus durch Cersilicid 

 zu berücksichtigen. Dieses durchzieht in feinen Adern die Metallmasse 

 und führt leicht zu einem Zerfressenwerden der polierten Fläche, weil 

 es sich schon durch die Luftfeuchtigkeit zersetzt. 



Die Ätzung der Cer- und Mischmetallschliffe nimmt man am besten 

 in verdünnter alkoholischer Salpetersäure vor, in Konzentrationen von 

 0*1 bis 0*25 Prozent. Für die Aufdeckung des Gefüges bei Cer- 



